LEGGE 26 Maggio 1965, n. 595
Source: Gazzetta Ufficiale

num: Art. 1.
paragraphs: Agli effetti della presente legge i leganti idraulici si
distinguono in:
A. - Cementi normali e ad alla resistenza:
a) portland;
b) pozzolanico;
c) d'altoforno.
B. - Cemento alluminoso.
C. - Cementi per per sbarramenti di ritenuta:
a) portland;
b) pozzolanico;
c) d'altoforno.
D. - Agglomeranti cementizi:
a) a lenta presa;
b) a rapida presa.
E. - Calci idrauliche:
a) calci idrauliche naturali in zolle;
b) calci idrauliche naturali o artificiali in polvere;
c) calce eminentemente idraulica naturale o artificiale in
polvere;
d) calce idraulica artificiale pozzolanica in polvere;
e) calce idraulica artificiale siderurgica in polvere.
num: Art. 2.
paragraphs: I leganti idraulici sopra nominati rispondono alle seguenti
definizioni:
A. - Cementi:
a) Cemento portland. - Per cemento portland si intende il
prodotto ottenuto per macinazioni di cliniker (consistente
essenzialmente in silicati idraulici di calcio), con aggiunta di
gesso o anidrite dosata nella quantita' necessaria per regolarizzare
il processo di idratazione;
b) Cemento pozzolanico. - Per cemento pozzolanico si intende la
miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di
pozzolana o di altro materiale a comportamento pozzolanico, con la
quantita' di gesso o anidrite necessaria a regolarizzare il processo
di idratazione;
c) Cemento d'altoforno. - Per cemento d'altoforno si intende la
miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di
loppa basica granulata di alto forno, con la quantita' di gesso o
anidrite necessaria per regolarizzare il processo di idratazione.
B. - Cemento alluminoso
Per cemento alluminoso s'intende il prodotto ottenuto con la
macinazione di clinker costituito essenzialmente da alluminati
idraulici di calcio.
C. - Cementi per sbarramenti di ritenuta
Per cementi per sbarramenti di ritenuta, la cui costruzione e'
soggetta al regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 1 novembre 1959, n. 1353, si intendono quei cementi
normali, di cui alla lettera A, i quali abbiano i particolari valori
minimi di resistenza alla compressione che verranno fissati col
decreto ministeriale di cui al successivo articolo 8.
D. - Agglomeranti cementizi
Per agglomeranti cementizi si intendono i leganti idraulici che
presentano resistenze fisiche inferiori o requisiti chimici diversi
da quelli che verranno stabiliti per i cementi normali di cui alla
lettera A. Le resistenze minime ed i requisiti chimici degli
agglomeranti cementizi saranno stabiliti col decreto ministeriale di
cui al successivo articolo 8.
E. - Calci idrauliche
a) per calce idraulica in zolle si intende il prodotto della
cottura di calcari argillosi di natura tale che il prodotto cotto
risulti di facile spegnimento;
b) per calce idraulica in polvere e per calce eminentemente
idraulica, naturali o artificiale si intendono i prodotti ottenuti
con la cottura di marmi naturali oppure di mescolanze intime ed
omogenee di calcare e di materie argillose, e successivi spegnimento,
macinazione e stagionatura:
c) per calce idraulica artificiale pozzolanica si intende la
miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di pozzolana e calce
aerea idratata;
d) per calce idraulica, siderurgica si intende la miscela
omogenea ottenuta dalla macinazione di loppa basica di alto forno
granulata e di calce aerea idratata.
num: Art. 3.
paragraphs: I cementi, gli agglomeranti cementizi e le calci idrauliche in
polvere debbono essere forniti o:
a) in sacchi sigillati;
b) in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non
possono essere aperti senza lacerazione;
c) alla rifusa.
Se i leganti idraulici sono forniti in sacchi sigillati essi
dovranno essere del peso di 50 chilogrammi chiusi con legame munito
di sigillo. Il sigillo deve portare impresso in modo indelebile il
nome della ditta fabbricante e del relativo stabilimento nonche' la
specie del legante.
Deve essere inoltre fissato al sacco, a mezzo del sigillo, un
cartellino resistente sul quale saranno indicati con caratteri a
stampa chiari e indelebili:
a) la, qualita' del legante;
b) lo stabilimento produttore;
c) la quantita' d'acqua per la malta normale;
d) le resistenze minime a frazione e a compressione dopo 28
giorni di stagionatura dei provini.
Se i leganti sono forniti in imballaggi speciali a chiusura
automatica a valvola che non possono essere aperti senza lacerazione,
le indicazioni di cui sopra debbono essere stampate a grandi
caratteri sugli imballaggi stessi.
I sacchi debbono essere in perfetto stato di conservazione; se
l'imballaggio fosse comunque manomesso o il prodotto avariato, la
merce puo' essere rifiutata.
Se i leganti sono forniti alla rinfusa, la provenienza e la
qualita' degli stessi dovranno essere dichiarate con documenti di
accompagnamento della merce. La qualita' potra' essere accertata
mediante prelievo di campioni, come stabilito al successivo articolo
4.
Le calci idrauliche naturali, in zolle, quando non possono essere
caricate per la spedizione subito dopo l'estrazione dai forni,
debbono essere conservate in locali chiusi o in sili al riparo degli
agenti atmosferici.
Il trasporto in cantiere deve eseguirsi al riparo dalla pioggia o
dall'umidita'.
num: Art. 4.
paragraphs: Per l'accertamento dei requisiti di accettazione dei cementi, degli
agglomeranti cementizi e delle calci idrauliche in polvere, le prove
debbono essere eseguite su materiale proveniente da un campione
originario di almeno 50 chilogrammi di legante prelevato da dieci
sacchi per ogni partita di mille sacchi o frazione. In caso di
contestazione sull'omogeneita' del prodotto, saranno prelevati in
contraddittorio, e per ogni mille sacchi, altri due sacchi, e sul
campione prelevato da ciascuno di essi verranno ripetute le prove
normali.
Qualora tutte le parti non siano presenti, la campionatura dovra'
avvenire alla presenza di un notaio o di un ufficiale giudiziario.
Per le forniture di leganti alla rinfusa la campionatura per le
prove sara' effettuata all'atto della consegna, in contraddittorio
fra le parti, mediante il prelievo di un campione medio in ragione di
chilogrammi 10 per ogni 50 tonnellate o frazione.
Il campione per le prove sulle calci idrauliche naturali in zolle
deve essere di 50 chilogrammi per ogni 10 tonnellate di calce, e deve
essere preso con la pala da diversi punti del mucchio.
num: Art. 5.
paragraphs: L'acquirente puo' contestare la merce al fornitore quando, in
seguito a prove di controllo da esso fatte eseguire in uno dei
laboratori ufficiali di cui all'articolo 6 su un campione prelevato
in contraddittorio, abbia ottenuto risultati non rispondenti ai
requisiti stessi.
Il prelievo dei campioni deve essere eseguito non oltre i trenta
giorni dalla spedizione del legante dallo stabilimento produttore,
con l'eccezione di quanto invece prescritto all'articolo 4 per
forniture alla rinfusa.
La contestazione della merce deve essere notificata dall'acquirente
al fornitore, entro tre mesi dalla spedizione, sotto pena di
decadenza. Dalla data di detta notificazione decorre il termine per
la prescrizione delle azioni previste dal Codice civile.
Il fornitore puo' chiedere, all'atto del prelievo di cui al primo
comma del presente articolo, il prelievo di altri campioni dei quali
almeno due dovranno essere conservati per eventuali controprove nel
caso di controversia tra le parti.
num: Art. 6.
paragraphs: Le prove fisiche e chimiche dei leganti idraulici sono effettuate
dai seguenti laboratori sperimentali annessi alle Cattedre di scienza
delle costruzioni o di chimica applicata, secondo la natura delle
indagini richieste:
della facolta' di ingegneria del Politecnico di Milano;
della facolta' di ingegneria del Politecnico di Torino;
della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Bari;
della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Bologna;
della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Cagliari;
della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Genova;
della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Napoli;
della facolta' di ingegneria dell'Uniiversita' di Padova;
della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Palermo;
della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Pisa;
della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Roma;
della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Trieste;
della facolta' di architettura del Politecnico di Milano;
della facolta' di architettura del Politecnico di Torino;
della facolta' di architettura dell'Universita' di Firenze;
della facolta' di architettura dell'Universita' di Napoli;
della facolta' di architettura dell'Universita' di Palermo;
della facolta' di architettura dell'Universita' di Roma;
dell'Istituto superiore d'architettura di Venezia;
ed inoltre dal:
laboratorio dell'Istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato
di Roma;
laboratorio dell'Istituto sperimentale del Touring club italiano
di Milano.((1))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 23 giugno 1970, n. 495 ha disposto (con l'articolo unico) che
"Ai laboratori indicati dall'articolo 6 della legge 26 maggio 1965,
n. 595 e' aggiunto il Centro sperimentale stradale di Cesano (Roma)".
num: Art. 7.
paragraphs: Le norme di cui alla presente legge si applicano anche ai leganti
idraulici d'importazione.
num: Art. 8.
paragraphs: Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di
concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio
nazionale delle ricerche, sono stabiliti i limiti minimi delle
resistenze meccaniche, con le tolleranze relative e i requisiti
chimici e fisici atti a determinare la rispondenza dei leganti
idraulici alla definizione ed agli impieghi di ciascuno di essi,
nonche' la metodologia delle prove per l'accertamento, per ciascun
tipo, dei requisiti e delle caratteristiche prescritti.
num: Art. 9.
paragraphs: Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per
l'industria e per il commercio, sentito il Consiglio nazionale delle
ricerche, sara' emanato il regolamento di esecuzione della presente
legge.
num: Art. 10.
paragraphs: Il Ministro per l'industria e per il commercio e' incaricato di
vigilare sull'osservanza delle disposizioni della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.